-38- 



Mineralogie. 



aus. Auch die erdigen Zersetzungsprodukte können von ihm überzogen 

 und zusammengehalten, Risse und Spalten wieder ausgefüllt werden. 



Je nach der Temperatur haben die Sprünge verschiedene Form, bei 

 niederer scharf ausgeprägte , die auf plötzlich wirkende Spannungen hin- 

 weisen, bei höherer mehr abgerundete. Sprünge modellieren aus Erhebungen 

 auf der Oberfläche des Bernsteinbalsam auch mit der Zeit eine netzartige 

 Furchung heraus, die zur Ausbildung kleiner friesel- oder warzenartiger 

 Höckerchen führen kann; diese sind mit einer gewissen Regelmäßigkeit 

 angeordnet. Besonders der Erdbernstein läßt eigentümliche Skulpturen 

 auftreten; bei meist sechsseitigem Umriß schwankt die Kantenlänge der 

 Netzmaschen gewöhnlich zwischen 1,5 — 5 mm : vertikal zur Oberfläche 

 verlaufende Risse grenzen flache Säulchen gegeneinander ab, die sich bei 

 weiterem Schrumpfen von der Muttersubstanz loszulösen trachten. Diese 

 Bemühungen haben erst nach verschiedenen Ansätzen Erfolg, jedesmal 

 bleibt ein Reif an der Trennungsfläche zurück, da das alkohollösliche Harz: 

 immer ein Anheilen versucht. Schließlich hängen die flachen Gebilde nur 

 noch durch eine dünne, fadenähnliche Verbindung mit dem ganzen Stück 

 zusammen ; und auch diese zerbricht. 



Die vollständig zersetzte Substanz erinnert je nach der Färbung an 

 Mergel , Lehm oder Ton. Ein derartiges Stück als Ganzes besaß das 

 spez. Gew. 0,9809, in Pulverform 1,1902. Füllt man die Hohlräume durch 

 Vaseline oder Kanadabalsam aus, so tritt die lebhafte rote Farbe des ober- 

 flächlich zersetzten Bernsteins wieder hervor. — Die Risse infiltrieren eine 

 reiche Menge fremder Substanzen. Das erwähnte Stück hatte einen Aschen- 

 gehalt von 23,124 % und den ungewöhnlich hohen an Schwefel von 2,903 %. 



Der mikroskopische Befund ergibt, daß die Zersetzung auch von innen 

 her kräftig einsetzen kann. Vorhandene Bläschen geben den ersten An- 

 stoß. An ihrer Peripherie beginnt die Klärung, damit treten Spannungen 

 auf, die Risse hervorrufen ; hier greift die Oxydation wiederum an usf. 

 Schließlich liegen nur noch Reste der getrübten Harzmasse in einem Netz- 

 werk des geklärten Steins, bis auch sie sich aufhellen. 



Um die Oxydationsvorgänge an denselben Stücken zu studieren, 

 wurden diese zerkleinert und die Brocken mittels konzentrierter Salz- 

 lösung als Scheideflüssigkeit getrennt. Die letzteren hatten an den periphe- 

 rischen Teilen das spez. Gew. 1,1736, das erheblich über dem von Richard* 

 Klebs angegebenen Maximalwert 1,1 liegt. Die Ausbeute an diesem 

 Material betrug freilich nur 1,17 %. Die einzelnen der 9 gewonnenen 

 Proben hatten ein spez. Gew. von 1,0753 — 1,1736; innerhalb von 12 Jahren 

 von 1,0918—1,1438. Wie zwischen diesen beiden, die Reihe abschließenden 

 Werten zeigte sich die Gesetzmäßigkeit durchgreifender Veränderung auch 

 bei den Zwischenprodukten durch inzwischen vorgenommene W^ägungem 

 In allen Fällen versucht die beginnende Bräunung das spezifische Gewicht 

 zu erhöhen, die Zerklüftung es dagegen zu erniedrigen. Die letztere be- 

 ginnt, dann setzt die Oxydation auch auf den Kluftflächen ein. Demgemäß 

 sinkt das Eigengewicht zuerst, um dann mehr oder weniger schnell anzu- 

 steigen. Am Schluß scheint es sich ziemlich in der gleichen Höhe zu erhalten. 



